— 142 — 



bagliante, può essere piegata se sottoposta ad un piccolo sforzo flettente. 

 Sicché si deve ammettere che le temperature che si possono ottenere arti- 

 ficialmente, benché non sieno capaci di liquefare il carbonio, lo pongono 

 in uno stato di plasticità, o di libertà molecolare abbastanza sensibile. Ora 

 non credo che sia troppo ardito ammettere, che appunto in conseguenza di questa 

 plasticità, si possa presumere che una forte pressione esercitata sulla massa 

 possa far passare il carbonio dalla densità di 2 a quella di 3,5, e quindi 

 generare del diamante. La verifica sperimentale di questa previsione è stata 

 data dal Moissan ; ma il metodo di questi, benché ingegnosissimo, lascia il 

 dubbio che il fatto della solubilità del carbonio nel metallo che vien sot- 

 toposto a raffreddamento, sia essenziale. 



Io mi son proposto quindi di ricercare un metodo più diretto di tras- 

 formazione, il quale avesse in comune con quello di Moissan il principio 

 di sottoporre il carbonio da trasformare, ad altissime temperature e pressioni. 



Non é facile immaginare un sistema per cui il riscaldamento e la pres- 

 sione vengano esercitate contemporaneamenre ; occorre dunque far precedere 

 il riscaldamento, e indi, prima ancora che la particella di carbonio si sia 

 sensibilmente raffreddata, comprimerla fortemente. 



FiG. 1. 



La sorgente di calore da me adottata è stata 1' arco elettrico ; il mezzo 

 di compressione mi è stato fornito da esplodenti. 



Senza descrivere vari tentativi infruttuosi, che furono tutti guidati dai 

 principi suesposti, dirò ora brevemente della disposizione adottata. 



L' apparecchio di riscaldamento, e successiva compressione è indicato 

 nella fig. 1. Il vano cilindrico A è fornito di uno stantuffo S che può scor- 

 rere dalla posizione segnata in figura, verso il basso. La parte superiore di 

 quel vano è fornita di una chiusura ermetica E in ferro. 



